16 Die Untersuchung im Hause. 



in der Weise durchgeführt, dass die erforderliclien Feuchti-äume durch grosse 

 über einen mit Wasser angefüllten Teller gedeckte Glasglocken hergestellt 

 wurden. Das Innere der Glasglocken war mit Fliesspapier ausgelegt, welches 

 von unten her sich stets völlig nass erhielt. Damit die Glasschalen, in denen 

 die Hobelspäne sich befanden, mit dem Wasser auf dem Grunde des Tellers 

 nicht in Berührung kamen, wurden sie auf kreuzweis übereinandergelegte 

 Hölzer gestellt. Es war diese Vorsicht nothwendig, da bei einer etwaigen Tem- 

 peraturdifFerenz zwischen dem Wasser und der Luft im Feuchti-aume sich auf 

 der Innenwand des Glasgefässes Wasserdampf niederschlagen mu.sste. 



Es wurden ferner die Versuche im Kellerraum des forstbotanischen In- 

 stitutes ausgeführt, in welchem während zweier Monate die Temperatur nur 

 zwischen 7 " R. und 8 " R. schwankte. 



Die wiederholten Wägungen wurden ebenfalls im Keller ausgeführt, wo 

 unmittelbar neben dem Orte der Aufstellung der Feuchträume die Wage iliren 

 Platz fand. Da die Kellerluft der Wassersättigung ziemlich nahe stand, so war 

 auch während der W^ägungen kaum ein Wasserverlust dm-ch Verdunstung der 

 Hobelspäne zu bemerken. Es ist kaum die Möglichkeit der Aufnahme kapil- 

 laren Wassers geboten worden, wenn auch gegen Ende der Untersuchung bei 

 einzelnen Glasschalen ein ganz geringer Beschlag auf der Innenseite zu be- 

 obachten war. Wo dies der Fall war, ist in Rücksicht darauf, dass die der 

 Wand anliegenden Späne ein wenig Wasser aufgenommen haben, der Procent- 

 satz um etwas verringert worden. 



Die in der Tabelle I zusammengestellten Wägungsresultate zeigen, dass im 

 Durchschnitt schon nach 2 Tagen die Hälfte der aufnehmbaren Wassermenge 

 von der Substanz aus der Luft aufgenommen ist. Von da an verlangsamt sich 

 die Wasseraufhahme immer mehr und hört nach Holzart und Holztheil ver- 

 schieden spät auf, ja bei einzelnen Proben verringerte sich in den letzten Wochen 

 das Gewicht sogar etwas. 



Die Wassercapacität scheint in enger Beziehung zu dem Vorhandensein 

 oder Fehlen solcher Zellen zu stehen, die quellungsfähigen Inhalt führen. 



Während Buchenreifholz dessen parenchymatische Zellen völlig leer sind, 

 schon nach 47 Tagen kein Wasser mehr aufnimmt und dann 57 ",0 des Sub- 

 stanzvolumens an Wasser enthält imd dann ein wenig abnimmt, nimmt das 

 Buchensplintholz, welches lebende, stärkemehlführende Parenchymzellen in 

 grosser Zahl besitzt, noch bis zum 57. Tage zu und enthält dann 72 % Wasser. 

 Die mikroskopische Untersuchung an diesem Tage ei-gab, dass sich im Kerne 

 und im Sphntholze einige Pilzfäden fanden, die genugsam die beginnende 

 Gewichtsabnahme erklären. Die grössere Wassercapacität des Splintholzes darf 

 wohl vorzugsweise auf den Quellungsprocess des Inhaltes parenchjnnatischer 

 Zellen zurückgefühi-t werden. 



